Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: 2.3.1. Palackot csak a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 80

1. Jelölések és fogalommeghatározások 1.1. Jelölések: — Ph a vizsgálati túlnyomás a víznyomáspróbánál (bar), — Pr a palack mért felszakítási túlnyomása (bar), — Prt a számított elméleti felszakítási túlnyomás (bar), — R e a folyáshatár értéke az 1.2. pont szerint, amelyet a nyomástartó részek méretezéséhez használnak (N/mm2), — R eL a palackgyártó által szavatolt alsó folyáshatár legkisebb értéke (N/mm2), * MSZ 6292 — R eH a palackgyártó által szavatolt felső folyáshatár legkisebb értéke (N/mm 2), — R po,2 a palackgyártó által szavatolt egyezményes, 0,2%-os folyáshatár (N/mm 2), az a feszültség, amely az eredeti mérőhossz nem arányos 0,2%-os nyúlásának felel meg, — R m a palackgyártó által szavatolt szakítószilárdság legkisebb értéke (N/mm2), — R mt a tényleges szakítószilárdság (N/mm2), — a a hengeres köpeny számított falvastagsága (mm), — D a palack névleges külső átmérője (mm), — d a hajlítóvizsgálathoz használt tüske átmérője (mm). 1.2. Folyáshatár: — ha az acélnak nincs alsó és felső folyáshatára, akkor az egyezményes folyáshatár Rpo,2 legkisebb értéke, — ha az acélnak van alsó és felső folyáshatára, akkor a következő értékek lehetnek: 0,92× R eH, ReL vagy Rpo,2. 1.3. Felszakítási túlnyomás: az a legnagyobb nyomás, amely a felszakítási vizsgálatnál a palackban keletkezik, miközben a palack anyagában képlékeny instabilitás lép fel. 1.4. Normalizáló hőkezelés: a kész palack olyan hőkezelése, ahol a palackot egyenletesen az acél felső átalakulási pontja (AC3) fölötti hőmérsékletre hevítik, majd nyugvó levegőn hűtik le*; ha a normalizálás után további felmelegítés szükséges (pl. festéshez), a hőmérsékletnek az acél alsó átalakulási pontja (A C1) alatt kell lenni. 1.5. Nemesítés: a kész palack olyan hőkezelése, ahol a palackot egyenletesen az acél felső átalakulási pontja (AC3) fölötti hőmérsékletre hevítik, és ezt követően olyan sebességgel hűtik le, amely nem nagyobb, mint a 20 ˚C-os hőmérsékletű vízben történő lehűtéssel elérhető sebesség 80%-a; ezután a palackot az acél alsó átalakulási pontja (AC1) alatti hőmérsékletre kell melegíteni; a hőkezelést oly módon kell elvégezni, hogy a palackban ne keletkezzenek repedések; az adalékok nélküli vízben való edzés nem megengedett.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes